( 202 ) 



zuur en 28 CO. der potaschloog (bl. 195) bij, verwarme 

 tot de kookhitte, en late druivensuiker-oplossiug bijvloeijen, 

 zooals (bl. 196) is vermeld. 



De wijze, die kier vermeld is, geldt voor alle bekende 

 koper-alliages en voor alle koperertsen. Deze laatsten knnnen 

 echter eene filtratie vorderen door papier, nadat zij, tot 

 poeder gestooten, met salpeterzuur behandeld zijn. Voor 

 alliages is echter de methode zoo eenvoudig, als zij wezen 

 kan; men kau op eenen dag zonder bezwaar met de ver- 

 eischte naauwkeurigheid een tiental koperbepaliugen doeu, 

 en met weinig omslag. 



Zie hier een alles afdoend bewijs van de naauwkeurigheid 

 der methode. Van 1,5 gram, zuiver koper, op de genoemde 

 wijze in 100 CO. vocht opgelost, waren voor de druiven- 

 suiker-oplossing noodig, ter praecipitering van al het koper, 

 in 25 CO. van dit vocht bevat, 41,8 C C. 



Deze 41,8 C C. suikeroplossing stellen dus voor 0,375 

 zuiver koper, of ^ van 1,5 gram. 



Er werden nu op nieuw afgewogen 1,5 zuiver koper en 

 daarbij gevoegd 0,2 der volgende stoflen : nikkeloxyde, kobalt- 

 oxyde, rood ijzeroxyde, bismuthoxyde, cadiumoxyde, lood- 

 oxyde, tweede tinoxyde, antimonoxyde, arsenigzuur. Zilver 

 werd hier niet bij gevoegd. 



Deze stofien werden zamen in salpeterzuur en zoutzuur 

 opgelost, en door zoutzuur daarna het salpeterzuur verstoord. 



Na de oplossing werden er ziiikstukjes in nedergelaten, 

 onder herhaald toevoegen van zoutzuur. Nadat er geene 

 metalen meer schenen gepracipiteerd te wordeu, werd het 

 /ink door toevoeging van nieuw zoutzuur opgelost, en nu 

 het kolfje, waarin onder verwarming de behandeling vol- 

 bragt was, met eeue kurk, waariu eene naauwc glazen buis^ 

 gesloten, om de lucht af te sluiten. Nadat geen hydroge- 

 nium meer uitgedreven werd, liet men het vocht be/inken 

 en goot het heldere vocht, hetwelk slechts weinig metaal- 



